## UJI KUALITAS BETON K-250 MENGGUNAKAN LIMBAH GENTENG DAN BUBUK SILIKA UNTUK CAMPURAN SEMEN DAN PASIR SUNGAI
1 Romadhon, 2 Suwarno Kadiri University Email : romadhon@unik-kediri.ac.id , suwarno_tsipil@unik-kediri.ac.id

## Abstrak.
Beton  merupakan  salah  satu  unsur  penyusun  bangunan  paling  vital  mulai  dari  kolom,bata, paving  hingga  jalan  terbuat  dari  beton  sehingga  penggunaan  beton  cenderung  tinggi.  Beton sering  digunakan  sebagai  bahan  penyangga  utama  pada  suatu  bangunan  maka  diperlukan kualitas  yang  baik,  namun  hal  tersebut  tidak  di  sertai  dengan  kualitas  bahan  yang  kian menurun,makadiperlukan inovasi penambahan bahan baru yang setidaknya dapat mengurangi kebutuhan bahan utama pembuat beton, salah satunya pemanfaatan limbah genteng dan limbah batu silika
Hasil dari pengetesan uji kuat tekan beton dengan penambahan serbuk genteng terhadap semen dan  penambahan  pasir  silika  terhadap  pasir  sungaimendapatkanKuat  tekan  paling  tinggi  di hasilkan oleh beton dengan penambahan masing masing 10% pada sampel 2 yang mencapai K- 258Dari hasil rata-rata kuat tekan beton dengan campuran masing masing 10% mencapai nilai K-251 yang berarti cukup mencapai target yaitu K-250 Hasil  dari  pengetesan  daya  serap  beton  terhadap  air  dengan  campuran  beton  dengan  bubuk limbah  genteng  dan  pasir  silika  adalah,  daya serap  tertinggi  di  hasilkan  oleh  beton  sampel  3 dengan campuran masing masing sebanyak 20%  dengan nilai 0,187 liter setelah perendaman selama 24 jam
Dari  rata-rata  keduanya  memiliki  nilai  yang  berbeda  yaitu  0,113  liter  untuk  beton  dengan campuran 10% dan 0,133 liter untuk beton dengan campuran 20%
Kata kunci : Serbuk Limbah Silika, Serbuk Limbah genteng, Beton
1. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan
industri  di  era  sekarang  ini  juga  harus  di imbangi  dengan  perkembangan  bangunan penunjang  lainnya,  seperti  yang  kita  ketahui semakin  banyak  bangunan  gedung,  ruko, rumah  tinggal  maupun  bangunan  jaan  yng menggunakan beton sebagai bangunan utamanya.
Beton  merupakan  salah  satu  bahan  bangunan yang  umumnya  digunakan  untuk  struktur maupun  untuk  perkerasan  jalan,  beton memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam sebuah bangunan mulai dari kolom beton,balok  beton,  hingga  pondasi  yang menggunakan  beton,  seiring  bertambahnya waktu  kebutuhan  beton  kian  tinggi,  selain  itu mutu  dari  beton  tersebut  juga  di  tuntut semakin  tinggi  agar  dapat  menampung  beban yang tinggi, umumnya untuk pembuatan beton mutu  tinggi  memerlukan  bahan  dengan  mutu tinggi  juga.  Namun  hal  tersebut  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  ketersediaan  bahan dari alam seperti pasir sungai  yang apabila di
ambil  secara terus  menerus  akan  habis  begitu juga  dalam  penggunaan  semen  yang  apabila digunakan dalam jumlah besar akan mempengaruhi kelestarian lingkungan.
Maka  dari  itu  perlu  dilakukan penelitian  untuk  mencari  bahan  alternatif sebagai  pengganti  dari  Semen  dan  pasir sungai  apabila  tidak  dapat  menggantikan semen  dan  pasir  sungai  secara  keseluruhan setidaknya  dapat  menjadi  campuran  agar dapat mengurangi penggunaan dari semen dan pasir sungai tersebut.
Salah  satu  bahan  yang  akan  di  teliti  yaitu limbah  genteng  yang  sudah  pecah  ataupun hancur pada saat packing pengiriman ataupun pada  saat  pembakaran  genteng,  genteng  yang terbuat  dari  tanah  liat  umumnya  lebih  mudah di  dapatkan  daripada  bahan  baku  lain  selain itu  di  daerah  industri  genteng  umunya  sisa genteng  yang  pecah  atau  yang  biasa  di  sebut limbah  genteng  hanya  di  buang  begitu  saja oleh  pemilik  industri  atau  kadng  hanya dimanfaatkan  untuk  campuran  tanah  urugan
warga  sekitar  yang  sekiranya  membutuhkan, hal  ini  apabila  limbah  genteng  dapat  di manfaatkan  secara  maksimal  untuk  bahan baku  beton  sebagai  penggantisemen  atau setidaknya  sebagai  campuran  semen  maka akan  cukup  menggurangi  penggunaan  semen yang  selama  ini  di  isukan  telah  turut mencemari lingkungan.
Selain  limbah  genteng  bahan  kedua  yaitu pecahan  batu  silika  yang  di  haluskan  atau yang  umumnya  di  sebut  pasir  silika,  pasir silika  memiliki  permukaan  yang  tajam  dan memiliki  kekerasan  yang  cukup  tinggi sehingga  apabila  di  manfaatkan  secara sempurna  akan  menghasilkan  efek  terhadap kuat tekan beton itu sendiri.
Penelitian  ini  di  harapkan  akan  melahirkan sebuah  inovasi  yang  dapat  dimanfaatkan secara maksimal meski tidak dapat digunakan secara keseluruhan setidaknya dapat membantu  mengurangi  pemakaian  agregat dari alam yang ada.
a. Rumusan Masalah
1) Berapa  nilai  kuat  tekan  yang  di  hasilkan dari  pencampuran  semen  dengan  limbah genteng  10%  dan  pencampuran  pasir sungai dengan pasir silika sebanyak 10%?
2) Berapa  nilai  penyerapan  air  yang  di hasilkan  dari  pencampuran  semen  dengan limbah  genteng  10%  dan  pencampuran pasir  sungai  dengan  pasir  silika  sebanyak 10%?
b. Tujuan Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kekuatan dan daya serap bata beton dengan memanfaatkan  limbah  genteng  dan  pasir silika  sebagai  bahan  campuran  agregat halus dan semen pada beton.
c. Bahan Penyusun Beton Bahan  penyusun  beton  umumnya  berupa Pasir,  Semen,  Agregat  Halus  dan  Agregat kasar yang  di satukan  dengan air sehingga
menjadi  suatu  ikatan  yang  dinamakan beton.
Beberapa  bahan  yang  digunakan  untuk beton akan di jelaskan seperti di bawah ini :

## 1. Beton
Beton  merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah digunakan untuk bangunangedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Bahan
campuran  Beton  melainkan  agregat  halus, agregat  kasar,  semen  portland  atau  semen merek  lain,  dan  air,  ada  beberapa  yang menggunakan bahan tambahan (aditif) sampai menjadi  satu  kesatuan  yang  homogen. Penggunaan  beton  umumnya  untuk  struktur yang  cenderung  harus  memiliki  mutu  yang tinggi.(Gardjito, Candra, & Cahyo, n.d.)
1.1. Jenis jenis beton Beton dibagi menjadi beberapa jenis : 1.1.1. Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu  tinggi  adalah  beton  dengan  nilai kuat  tekan  di  atas  K-350.  Yang  umumnya beton  tersebut  memiliki  kuat  tekan  tinggi sehingga biasanya di gunakan untuk bangunan struktur 1.1.2. Beton Mutu Sedang
Beton  mutu  sedang  umumnya  memiliki  nilai
K-300-K-150  yang  berarti  memiliki  kuat tekan  sedang  biasanya  untuk  penggunaan pada  rumah  tinggal  maupun  gedung  yang memiliki beban tidak teralu tinggi
1.1.3. Beton Mutu Rendah
Beton  mutu  tendah  umumnya  memiliki  nilai dibawah  K-150.  Biasanya  di  gunakan  untuk aving taman maupun bangunan ringan
1.1.4. Beton Ringan
Beton ringan adalah beton yang menggunakan agregat baik agregat kasar maupun halus yang ringan  danmempunyai  berat  jenis  dengan kepadatan  lebih  kecil  dari  1900  kg/m³  (SNI- 03-2847-2002). Selain itu keuntungan menggunakan  beton  ringan  pada  bangunan konstruksi  adalah  beban  yang  di  terima  oleh pondasi  cenderung  akan  berkurang.(Candra, Gardjito, Cahyo, & Prasetyo, n.d.)
2. Bahan Penyusun Beton
Bahan  yang  digunakan  untuk  pembuatan beton  umumnya  berupa  pasir,  air,  semen  dan koral
2.1. Semen
Semen  merupakan  zat  perekat  pada  beton yang bersifat hidrolis dengan cara menghaluskan  batuan  batuan  silikat  kalsium dan  batuan  gypsum  yang  dapat  bereaksi dengan  air  untuk  membentuk  zat  padat  baru dan  merekat pada batu yang  digunakan untuk beton

## Gambar 1 Semen Porland
2.2. Pasir
Pasir  umumnya  digunakan  sebagai  agregat halus  untuk  pembuatan  beton,  fungsi  pasir sebagai  campuran  atau  pengisi  rongga  beton, pasir  memiliki  fungsi  yang  cukup  vital  pada pembuatan  beton,  pasir  juga  ikut  menentukan kualitas  beton,ada  beberapa  jenis  pasir  salah satunya  adalah  pasir  sungai  dan  pasir  dari erupsi gunung meletus.

## Gambar 2 Pasir Sungai
2.3. Batu belah (Koral)
Batu  yang  biasanya  digunakan  untuk  bahan pembuatan  beton  umumnya  menggunakan batu  yang  keras  yaitu  batu  yang  lolos  proses abrasi,  biasanya  batu  keras  adalah  batu  dari erupsi gunung merapi
Gambar 3 Batu Belah (Koral) 2.4. Air
Air  adalah  salah  satu  bahan  alami  yang  d hasilkan  dari  alam  dan    memiliki  kandungan mineral  di  dalamnya,  air  pada  pembuatan beton digunakan sebagai bahan pereaksi untuk semen yang menjadiakan semen agregat halus dan  agregat  kasar  menyatu  enjadi  sebuah beton.
2.5. Limbah Genteng Limbah  genteng  merupakan  limbah  dari industri genteng daerah Trenggalek,
sebelumnya  limbah  genteng  tersebut  hanya dimanfaatkan sebagai urugan oleh masyarakat setempat  dan  belum  termanfaatkan  secara maksimal

## Gambar 4 Limbah Genteng
2.6. Limbah Serbuk Batu Silika
Limbah  ini  meruapakan  gugusan  dari  batuan silika  yang  sudah  hancur,  yang  biasanya  di manfaatkan  atau  di  sebut  sebagai  pasir  silika. Pasir  silika  yang  umumnya  memiliki  sifat keras  dan  bentuk  yang  tajam  apabila  di manfaatkan menjadi beton maka akan menjadi nilai lebih tersendiri

## Gambar5Serbuk BatuSilika
3. MetodologiPenelitian
A. Uji kuat tekan beton Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  tergantung dari  kualitas  bahandanperbandingan  semen, agregat  halus,  kasar  dan  berbagai  jenis campuran.  Perbandingan  air  terhadap  semen factor  utama  dalam  penentuan  kuat  tekan beton (Harianja, 1990).
Hasil nilai kuat tekan beton yang diperolehdengan  cara  pengujian  struktur, menggunakan  mesin  uji  dengan  memberikan
beban  tekan  pada  beton  secarabertingkat  dan kecepatan  peningkatan  beton  tertentu  atas benda uji hingga hancur. Kuat tekan  masiing- masing sampel atau benda uji ditentukan oleh tegangan  tertinggi(s)  yang  dapat  dicapai benda uji pada umur 28 hariyang di akibatkan oleh mesin uji yang telah di tentukan. tingginya tegangan yang terjadi dapat kita cari dengan persamaan
K = P/A= ....................................................... Dengan : s = KuatTekan( Kg/cm2 ) P = BebanMaksimum( Kg ) A = LuasBidangTekan( cm2 )

## B. RancanganPenelitian
Proses pembuatan beton hingga pengetesan beton
1. Proses  pertama  yaitu  pengambilan  pasir
(agregat halus)  menggunakan ayakan lolos berdiameter  0,40  mm  dan  tertahan  pada ayakan berdiameter 0,39
2. Pasir  guna  di  panaskan  dengan  cara  di oven  untuk  pengambilan  bahan  sesuai
berat kering sebanyak 6,6351 kg
3. Menyediakan  batu  belah  atau  koral  yang telah di siapkan dan sebanyak 4,450kg
4. Menyediakan  Semen  Portland  type  I sebanyak 2,6404kg 5. Menyediakan Air untuk proses pencampuran bahan sebanyak 1,3609 kg
6. Menyediakan  limbah  Genteng  yang  telah di haluskan menjadi bubuk sebanyak 0,324 kg
7. Menyediakan  limbah  serbuk  batuan  silika sebanyak 0,692 kg
8. Proses  mixing  menggunakan  media  mesin pengaduk elektrik
9. Masukan  air,  limbah  bubuk  genteng  dan semen kedalam mesin pengaduk.
10. Putar  mesin  pengaduk  selama  10  menit agar  bahan  dapat  tercampur  dengan sempurna.
11. Masukan Batu belah atau koral pada mesin pengaduk  sedikit  demi  sedikit  secara bertahap.
12. Setelah  seluruh  bahan  telah  tercampur dengan  campuran  Air,  limbah  genteng, batu  belah  dan  Semen  pada  15  menit putaran Mixer
13. langkah  berikutnya  masukkan  Pasir  secara bertahap ke dalam adonan beton.
14. Setelah  seluruh  bahan  tercampur  secara merata,  adonan  beton  selanjutnya  di keluarkan  dari  mixer  untuk  di  uji  test slump  guna  mengukur  kadar  air  yang terkandung pada adonan beton
15. Jika  kadar  air  sudah  di  rasa  memenuhi syarat  uji  slmp  masukan  adonan  mix design  beton  tersebut  kedalam  cetakan kubus  dengan  ukuran  sisi  15  cm,  dan padatkan  menggunakan  alat  penusuk  baja
JOB MIX BETON modifikasi 20%
NO Benda Uji Angka Dial Newton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 52 52000 225 231,11 2 Sampel 2 52 52000 225 231,11 3 Sampel 3 51 51000 225 226,67 rata-rata 229,63
serta  dalam  pemasukkan  adonan  beton segar  kedalam  cetakan  diharuskan  untuk disertai  penggetaran  atau  vibrator  pada cetakan guna memperpadat dan mengurangi rongga pada struktur beton. 16. Biarkan Beton mengering hingga
sempurna, antara 5 – 7 Hari.
17. Setelah  beton  kering,  bongkar  cetakan beton  dan  lakuan  proses  selanjutnya  yaitu proses  curing  beton  atau  merendam  beton kedalam  kolam  selama  waktu  analisa28
hari.
18. Angkat  Beton  dari  kolam  curing  dan angin-anginkan  Beton selama 1  hari untuk proses pengeringan.
19. Proses  terakhir  yaitu  test  uji  kuat  tekan
beton
4. Hasil Dan Pembahasan

## A. Pengujian kuat tekan Beton
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  modifikasi degan masing masing substitusi 10%

## JOB MIX BETON modifikasi 10%
NO Benda Uji Angka Dial Newton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 56 56000 225 249 2 Sampel 2 58 58000 225 258 3 Sampel 3 56 55500 225 247 rata-rata 251 Sumber data diolah
Hasil pengujian kuat tekan beton modifikasi degan masing masing substitusi 20% Sumber data diolah
Berikutnya adalah grafik perbandingan dari hasil percobaan kuat tekan

## Gambar 6 Grafik Hasil Kuat Tekan

## B. Pengujian daya serap Bata Beton
Hasil  pengujian  daya  serap  beton  modifikasi degan masing masing substitusi 10%
Sumber data Diolah 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 FI L… KUAT TEKAN BETON
DATA ABSORSI BETON CAMPURAN 10% Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (l) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 7,983 8,116 0,133 Sampel 2 8,023 8,112 0,089 Sampel 3 7,938 8,056 0,118 Rata-Rata 0,113
Hasil  pengujian  daya  serap  beton  modifikasi degan masing masing substitusi 20% Sumber  data  DiolahHasil  grafik  pengujian sampel dari kedua variabel
Gambar 7 Grafik hasil test daya serap air
Hasil rata-rata daya serap dari masing masing variabel
Gambar 8 Grafik rata-rata dari kedua variabel
5. Kesimpulan
Penelitian  ini  di  lakukan  di  universitas  kadiri dengan hasil kesimpulan seperti di bawah ini:
A. Hasil  dari  pengetesan  uji  kuat  tekan  beton dengan  penambahan  batu  bata  merah terhadap  semen  dan  penambahan  pasir silika terhadap pasir sungaisebagai berikut:
1. Kuat  tekan  paling  tinggi  di  hasilkan oleh beton  dengan penambahan  masing masing  10%  pada  sampel  2  yang mencapai K-258
2. Sedangkan  untuk  hasil kuat  tekan  yang paling  rendah  di  miliki  oleh  beton dengan  penambahan  masing-masing 20%  pada  sampel  3  hanya  menyentuh nilai K-226
3. Dari  hasil  rata-rata  kuat  tekan  beton dengan  campuran  masing  masing  10% mencapai  nilai  K-251  yang  berarti cukup mencapai target yaitu K-250
B. Dan  dari  rata-rata  kuat  tekan  beton menggunakan  campuran  masing  masing
0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 24 JAM 20% 24 JAM 10% ABSORSI L iter 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120 0,125 0,130 0,135 24 jam BETON modifikasi 10% ABSORSI RATA - RATA L iter DATA ABSORSI BETON CAMPURAN 20%
Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (liter) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 8,050 8,1320 0,082 Sampel 2 7,890 8,0190 0,129 Sampel 3 7,800 7,9870 0,187 Rata-Rata 0,133 UJI DAYA SERAP TERHADAP AIR
20%  hanya  mencapai  K-229  yang  berarti tidak memenuhi target.
Hasil  dari  pengetesan  daya  serap  beton terhadap  air  dengan  campuran  beton  dengan bubuk limbah genteng dan pasir silika sebagai berikut:
1. Daya serap tertinggi di hasilkan oleh beton sampel 3 dengan campuran masing masing sebanyak  20%    dengan  nilai  0,187  liter setelah perendaman selama 24 jam
2. Daya  serap  terendah  di  miliki  oleh  beton sampel  1  pada  camputan  beton  masing masing  menggunakan  20%  dengan  nilai penyerapan  sebanyak  0,82  liter  setelah  di rendam selama 24 jam
3. Dari rata-rata keduanya memiliki nilai yang  berbeda  yaitu  0,113  liter  untuk  beton dengan  campuran  10%  dan  0,133  liter  untuk beton dengan campuran 20%
6. Saran
Sebaiknya  di  adakan  pengkajian  lebih  dalam tentang  penggunaan  agregat  tersebut  sebagai bahan  tambahan  beton  agar  nantinya  lebih bermanfaat dan dapat digunakan secara global apabila  memungkinkan,  dan  perlu  di  adakan perhitungan  tentang  biaya  dalam  pembuatan beton tersebut
Daftar Pustaka Aditya,  Candra,  “PenggunaanLimbahPasir Onyx Sebagai Substitusi Pada Pembuatan PavingBlock”, Laporan Penelitian,  Fakultas  Teknik  Universitas Widyagama, Malang, 2011. Aditya, Candra, “Pemanfaatan Limbah Marmer  dan  Onyx  sebagai  Bahan Bangunan Ramah Lingkungan”, Laporan Penelitian tahun 1, Universitas Widyagama, Malang, 2013. Aditya,  C.,  Halim,  A.,  Chauliah,  P.,  “Waste Marble  Utilization  from  Residue  Marble Industry  asa  Substitution  of  Cement  and Sand within Concrete Rooftile Production”, International Journal ofEngineering  Research,  Volume  No.3, Issue No.8, pp : 501-506.2014.
Candra,  A.  I.,  Gardjito,  E.,  Cahyo,  Y.,  & Prasetyo,  G.  A.  (n.d.).  Pemanfaatan Limbah  Puntung  Rokok  Filter  Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori. 1–8. Gardjito, E., Candra, A. I., & Cahyo, Y. (n.d.).
Pengaruh  Penambahan  Batu  Karang Sebagai. 36–42. Iwan, A., & Siswanto, E. (2018).
Menggunakan  Hydroton  Dan  Master Ease 5010. 3(2), 162–165.
Zuraidah,  S; Arif,  R. “Pengaruh  Penggunaan
Limbah Pecahan Marmer Sebagai
Alternatif Pengganti Agregat Kasar Pada Kekuatan  Beton”, Jurnal  Rekayasa Perencanaan Vol. 3 No. 3Juni 2007. Aditya, Candra”Pengaruh Penggunaan Limbah  Pasir  Onyx  sebagai  Bahan Pengganti  Pasir  Pada  Kuat  Lentur, Rembesan  dan  Penyerapan  Air  Genteng Beton ”Jurnal Ilmiah
”Widyateknika” Vol. 18 No. 2 / Oktober 2010
Hal.  7  -  13  Fakultas  Teknik  Universitas Widyagama, Malang, 2010. Utami, Sri , “PemanfaatanLimbahMarmerUntukPem buatan Paving Stone”Jurnal Neutron,Vol.10,  No.2,  Agustus  2010:  54 – 59. 2010.
Gencel,O.,  et  al.,  “Properties  Of  Concrete Paving  Blocks  Made  With  Waste Marble”,  Journal  ofCleaner  Production 21 pp. 62-70. 2012.
Hamza, R. Dkk, “Marble and Granite Waste: Characterization  and  Utilization  in ConcreteBricks”, International Journal of
Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics,  Vol.  1,  No.  4,November 2011.
Sakalkale,  A.  et  al,  “Experimental  Study  on Use of Waste Marble Dust in
Concrete”Int. Journalof Engineering
Research  and  Applications,  Vol.  4,  Issue 10  (Part  -  6),  October  2014,  pp.44-50. 2014. Guntur, H., (2010), “PemanfaatanLimbahSekamPadiUntukP embuatan Bata
BetonBerlubang”,
MajalahIlmiah  STTR  CepuNomor  12 Tahun 8 Januari–April 2010 Hal. 39-43 Hebhoub, H., Aoun, H., Belachia, M., Houari, H., Ghorbel, E., .“Use
OfWastemarbleAggregatesIn  Concrete”. Construction  and  Building  Materials  25, 1167-1171. 2011.
R.  Jos.,  Lukito,  “Influence  of  Water Absorption  on  Properties  of  AAC  and CLC LightweightConcrete Brick”,
ProsidingKonferensiTeknikSipilAsean ke-4, Yogyakarta, 2011.

## Halaman Ini Sengaja Dikosongkan